5 



PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE 



219 



saggi erano semplici, altri armati di un tondino di 12 mm di diametro disposto se- 

 condo l'asse geometrico. Alcuni vennero sperimentati dopo uno, altri dopo nove mesi 

 di stagionatura all'umido. 



Nella Tabella VII sono registrate le resistenze trovate. Come scorgesi, l'armatura, 

 in generale, aumenta di qualche poco la resistenza del beton alla tensione, ma non 

 mancano eccezioni. Su 21 di questi saggi eseguii inoltre, per mezzo dello Spieyelap- 

 parat, la ricerca delle deformazioni elastiche, e la determinazione del relativo mo- 

 dulo di elasticità E c . La Tabella IV contiene le deformazioni elastiche ottenute a 

 partire da uno sforzo iniziale di l ,20 fino ad 1*. Prima però di registrare tali de- 

 formazioni, i saggi furono assoggettati a tre o tutt'al più quattro sollecitazioni a 

 sforzo moderato. L'indice a, apposto al numero distintivo dell'impasto, indica che il 

 saggio era armato. 



Anche qui può ripetersi quanto si è detto per la pressione, e cioè che sebbene 

 non per tutti i saggi siasi riscontrata esatta la legge di Hooke, pure per la pratica 

 e per sforzi moderati essa è ammissibile : sono rimarchevoli specialmente i risultati 

 ottenuti dai saggi 9, 15, 16„, 34. 



La Tabella V è relativa al calcolo del carico di rottura e del modulo di ela- 

 sticità per i detti 21 saggi. Quest'ultimo venne calcolato colla stessa (1): per tutte 

 queste esperienze l fu presa di cm. 20,0, le quantità AP e Al furono dedotte dalla 

 Tabella IV. 



Anche da queste esperienze si deduce quanto avevamo già annunziato nella 

 Nota I, e cioè che il modulo di elasticità a tensione è dello stesso ordine di gran- 

 dezza di quello a pressione. 



Prove a flessione. 



Queste prove ebbero luogo su travi prismatiche di sezione quadrata di cm. 15 

 di lato, lunghe cm. 105, alcune semplici, altre armate con due tondini di ferro di 

 mm. 12 di diametro situati in prossimità degli spigoli longitudinali tesi, a 2 cm. di 

 distanza dalle faccie laterali, ed altre finalmente armate con quattro dei suddetti 

 tondini situati in prossimità dei quattro spigoli longitudinali. 



Le prove ebbero luogo dopo tre mesi di stagionatura all'umido: le travi veni- 

 vano appoggiate contro gli spigoli di due prismi triangolari a distanza di cm. 90, ed 

 erano sollecitate da una forza concentrata P, gradatamente crescente, applicata in 

 corrispondenza della sezione centrale (Fig. 1). 



Travi semplici. — Per le travi semplici mi limitai a rilevare il carico di rot- 

 tura ed a dedurne la corrispondente tensione unitaria massima apparente p) per 

 mezzo della forinola di Navier: 



(') Apparente, perchè la forinola di Navier, notoriamente, è giusta soltanto entro i limiti di 

 elasticità. 



